(912 
la Meurthe, étoit d'autant plus facile à confondre avec la baryte sulfatée, dont elle 
a à-peu-près l'aspect, la dureté, la cassure et la pesanteur, qu'elle imite une partie 
de ses formes secondaires ; mais elle peut en étre disinguée, 
10. Lorsqu'elle est crystallisée, par l'angle primitif d'environ 105 degrés, que forment 
entr'elles les deux plus grandes faces du sommet tétraëdre de ces crystaux, tandis que 
cet angle dans la baryte sulfatée n’est que d'environ 101 degrés et demi ; 
1 2°. Par une pesanteur spécifique moins grande dans le rapport de 6 à 9; 
30. Par la propriété de colorer légèrement en rouge la flamme bleue, obtenue d'une 
\ 
lumière à l’aide du chalumeau ; 
4°. Enfin, par une sensation légèrement acide qu’elle imprime sur la langue, après 
ayoir été calcinée et refroidie; tandis que la baryte sulfatée, dans le même cas, la 
pique fortement et y répand un goût d'œufs pourris, très-désagréable. 
Note sur une nouelle substance métallique, découverte par 
I. KLAPROTH. 
Klaproth, en soumettant à l'analyse la mine aurifère connue sous le nom de mine 
d’or blanche ( weiss-sülden-ertz) aurum paradoxum , metallum vel aurum problema- 
ficum (1), a trouvé dans ce miréral un métal absolument différent de tous ceux 
connus jusqu'ici. Il lui a donné le nom de Tel/urium. Dès 1782, M. Muller de 
Reichenstein avoit soupçonné une substance métallique particulière dans ce minerai, 
et Bergmann partagea ce soupçon sans oser décider si c'étoit un métal nouveau ou 
si ce n'étoit simplement que de l'antimoine, à cause de la petite quantité sur laquelle 
il avoit opéré. Les nouvelles expériences auxquelles Klaproth a soumis une quantité 
plus considérable de cette mine, qui lui avoit été envoyée par M. de Reichenstein , 
ne laissent plus de doutes à cet égard. Voici le procédé qu'il emploie pour extraire 
le tellurium de son minerai. 
Après avoir fait chauffer légèrement une partie de la mine avec six parties d'acide 
muriatique , il ajoute trois parties d'acide mitrique; il se fait une effervescence con- 
sidérable, et il obtient une dissolution complette ; il précipite ensuite cette dissolution 
avec la potasse caustique, et_en ajoute un excès pour redissoudre le précipité blanc 
en avoit formé. Il reste un dépôt brun et floconneux, qui est un mélange d’oxides 
‘or et de fer, qu'on sépare par les procédés ordinaires. On fait reparoître Je précipité 
blanc par l'acide muriatique : on le lave et on le fait bien sécher; puis on en fait une 
ne avec une hule grasse quelconque, et l’on introduit cette mine dans une petite cornue 
e verre à laquelle on adapte un récipient. On chauffe par degrés jusqu'au rouge, 
et l'on apperçoit des gouttes métalliques brillantes qui viennent se fixer à la partie 
supérieure de la cornue à mesure que l'huile se décompose. Après le refroidissement, 
on trouve au fond du vase le reste du métal réduit et fondu avec une surface bril- 
lante et presque toujours crystalline. 
Sa couleur est le blanc d'étain, approchant du gris de plomb. Son éclat est très- 
considérable ; sa cassure est lamelleuse; il est très-aigre et très- friable. Sa pesanteur 
Joe est de 6,115 ; il est très-fusible. Chauffé au chalumeau sur un un charbon, 
il brûle avec une flamme assez vive, d'une couleur bleue, qui sur les bords passe au 
verdâtre ; il se volatilise entièrement en une fumée grise blanchâtre , et répand. une 
odeur désagréable qui approche de celle des raves. Ce métal sunit facilement au 
{1) Ce minéral se trouve dans la mine dite Mariahilf, dans les monts Fayezbay , près Zelethna , cn 
Transylvanie. Voyez Emmerling. Elémens de Minéralogie , rome Il, page 124 et suivantes. r 
2 
AcAD. DES Sc. 
DE BERLIN. 
Séance du 15 janvier 
1798. 
